vom 27. Mai 1880. 467 



finden und hieraus liess sich mit Hülfe des oben für -^ befundenen 



kl 

 Werthes auch die Grösse — — und daraus k^ bestimmen. 



Ca r" 



Wurde eine zweite Beobachtungsreihe für die äussere Tempe- 

 ratur u^ = 0° unternommen, so gestattete diese den Werth von ä-q 

 abzuleiten. Aus der Combination der beiden Beobachtungsreihen 

 liess sich sodann auch die Grösse k^ ermitteln. 



Ich führe in diesem Auszuge nur diejenigen absoluten Werthe 

 des inneren Wärmeleitungsvermögens an, die ich für die Tempera- 

 tur 0° erhalten habe. Werden Gramm, Centimeter, Secunde und 

 1° C. als Einheiten zu Grunde gelegt, so sind die für 0° gefunde- 

 nen Wärmeleitungsvermögen für: 





h 



Kupfer 1) 



0.8190 



Silber 2) 



1.0960 



Cadmium^) 



0.2213 



Zink 4) 



0.3056 



Messing ^) 



0.1500 



Zinn 6) 



0.1446 



3. Für dieselben unveränderten Ringe wurde ferner der 

 absolute Werth des elektrischen Leitungsvermögens nach 

 elektromagnetischem Maasse mittelst der elektromagnetischen 

 Dämpfung bestimmt. 



Der Ring, dessen elektrisches Leitungsvermögen gemessen 

 werden sollte, wurde auf einen Holzrahmen so aufgesetzt, dass die 

 Ebene seiner Mittellinie vertical und parallel dem magnetischen 

 Meridiane stand. In unmittelbarer Nähe des Ringes hing ein kräf- 

 tiger Magnet; seine Mitte lag auf der Ringaxe und stand von der 

 Mittelebene des Ringes nur um die sehr kleine Länge d ab. Die 

 Länge des Magnets war so klein gewählt, dass die fünften und 



') 



Käufliches Kupfer. 



') 



Chemisch rein. 



') 



Chemisch rein. 



') 



Chemisch rein. 



') 



Käufliches Messing. 



') 



Chemisch rein. 



[1880] 34 



